,3-1 C , A ? p E N t> i c. e 



Stromcyei" Hon lo ha finoi-a incontrato che unicamente in alcune 

 poche blende , e in quelle anche soltanto in piccolissinia quantity, 

 eccettuateae alcune vavietu di blenda I'adiata di Przibrani in 

 Boemia , Ic quali ne possono contencie da circa il due o il tve 

 per cento. 



FiaaUnente si esporra anclie il processo che egli teune per 

 estrarre e ridurre il cadmium , il quale consiste principalmente 

 in cio che le sostanze conteuenti caduiium si sciolgano neiracido 

 solforico , e che a traverse di queste soluzioni ben preparate 

 negli acidi si faccia passare una. corrente di gas idrogeno sol- 

 forato fino alia totale precipitazione del cadmium. Questo pre- 

 cipitato si sciogliera allora nell' acido muriatico concentrate , c 

 la soluzione ottenatane , dopoche il troppo grande eccesso d' a- 

 cido , se ve ne fosse , ne saia state allontanato mediante la 

 «vaporazione , si fara precipitare colT amnioniaca caibonata , po- 

 nendovela in eccesso per sciogliere di nuovo le porzioui di rame 

 e di zinco clie possono essersi precipitate coll' ajuto del gas 

 idrogeno solforato , e quindi per separarle dal cadmium. II car- 

 bonate di cadmium ottenuto si trasformera successivamente me- 

 diante il calore in ossido , e poscia si ridurra coll' ajuto del 

 nero di fumo in una storta di vetro o di terra cotta al fuoco 

 uioderato d' incandescenza. Le perquisizioui comunicate nel trat- 

 tato stesse circa questo nuovo metallo danno i seguenti impor- 

 tanti risultati circa alle sue proprieta e alle sue combinazioni. 

 Il cadmium appartiene a' metalli di color bianco , ed ha effetti- 

 vamente un color bianco molto rlsplendente e cliiaro con qual- 

 che tendenza al grigio azzui'rino che si avvicina moltissime al 

 color dello stagno; di fatto e desso assai rilucente come appunto 

 lo' stagno , ed e suscettibile di una bella politura. li sue tessuto 

 e perfettamente compatto , e la spezzatura n' e angolesa. Si 

 cristallizza con facilita in ottaedri regolari , e rafiVeddandosi si 

 rappiglia anche facilmeure alia sua sujjerlicie in figure che n- 

 cordano la felce ; e piuttosto tenero , melto pieghevole , la luna 

 lo intacca agevolraeute , e si pu6 a piacere tagliarlo sia col 

 coltello sia coUe foi-bici. Esso si scolora con qualche facilita; e 

 pero piu duro dello stagno , e supei'a anche questo metallo nella 

 forza di coesione. Esso e eziandio molto duttile , sicche si puo 

 ugualmente bene ridurlo in foi-ma di minugia alia trafila , come 

 si puo riduiTe in lamine sottilissime sotto al martello con semma 

 facilita, e senza che screpoli o si fenda; pero esso suole scheg- 

 giarsi alcun poco qua o la malleandolo troppo. Nello stato liqui- 

 do il sue peso specifico ad una temperatura di 16." 5 c, e stando 

 il barometi-o a o." 74926 = 8,6040, mamalleato e= 8,6944. 

 Oltre a cio il cadmium sta fra i metalli facilmeute fusibili ; esso 

 si liquefa anche prima di diventar rosso , e pud per fino lique- 

 farsi per mezzo della contiuuazione di una fiamma di spLrito di 

 vino capace di ridurre ad un principle d' incandescenza un filo 

 di ferro riscaldato. Esso e. pure molto volatile , e si trasforma 

 gia in vapori ad una temperatui'a , che non sembra essere di 



